УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ НАГРУЗКИ

Изобретение относится к области строительства, в частности, к испытанию бетона на выносливость, виброползучесть, упругие деформации и др., в том числе бетона, хфопитанного нефтью, нефтепродуктами и другими жидкостями.
Известно устройство для испытания бетона при воздействии пульсирующей нагрузки, включающее раму, гидродомкрат, маслопровод, винтовой зажим и опорные плиты.
Известное устройство предназначено для испытания бетовиых образцов-призм на вьшосливость при воздействии на них пульсирующих нагрузок. Однако, плоская контактная поверхность опорных плит не позволяет получить заданный характер разрушения при испытании из-за возникновения при нагружении образца концентраторов напряжения на границах опорных поверхностей. Это приводит к преждевременному разрушению опорных зон образца. В результате точность испьгганий снижается.
Техническая задача заключается в повышении точности испытаний за счет снижения количества концентраторов напряжения по периметру опорной поверхности.
Поставленная задача решается таким образом, что в устройстве для испытания бетонных образцов при воздействии пульсирующей нагрузки, включающем раму, гидродомкрат, соединенный маслощэоводом с пульсатором, винтовой зажим и верхнюю и нижнюю опорные плиты с контактными поверхностями, согласно изобретению, верхняя опорная
плита шарнирно соединена с винтовым зажимом, а нижняя - с гидродомкратом, при этом контактная поверхность плиты выполнена в виде правильной четырехугольной усеченной пирамиды с отношением ее высоты к ребру большего основания 0,004 - 0,005 и отношением ребра большего основания пирамиды к меньшему 1,7 - 2,0.
Указанная форма контактных поверхностей опорных плит не вызывает разрушения образцов в торцевых зонах, что позволяет повысить точность испытаний бетонных образцов.
Опытным путем и исходя из величины деформируемости бетона установлено, что отношение высоты пирамиды п к ребру  большего основания должно быть в пределах 0,004 - 0,005; а отношение ребра  большего основания к ребру j меньшего основания - в пределах 1,7 2,0.
В случаях, когда отношение п /  меньше 0,004; разрушение образцов при испытании на пульсацию может происходить по их опорным /торцевым/ плоскостям. При / большем 0,005 происходит скалывание боковых /поверхностных/ слоев бетона.
Для того, чтобы опорные плиты были достаточно жесткими , высота их п должна быть соизмерима с поперечными размерами. Установлено, что отношение /Н должно быть не более 1,6.
На фиг.1 изображено предлагаемое устройство для испьггания бетонных образцов при воздействии пульсирующей нагрузки; фиг.2 опорная плита устройства; фиг.З - сечение А-А фиг.2.
Устройство состоит из рамы 1, гидродомкрата 2, маслопровода 3 с краном, винтового зажима 4, шаровых шарниров 5, верхней 6 и нижней 7 опорных плит с контактными поверхностями 8, выполненными в виде правильных четырехугольных усеченных пирамид высотой f, с ребром
большего основания  и ребром меньшего основания у и со сферичесюими лунками 9 для фиксации шаровых шарниров 5.
Устройство работает следуюш;им образом.
Бетонный образец-призму 10 помещают между двумя опорными плитами /верхней 6 и нижней 7 / и фиксрфуют винтовым зажимом 4. Затем открывают кран маслопровода 3, обеспечивая таким образом соединение гидродомкрата 2 с возбудителем пульсации /на чертеже не показан/. Пульсационные воздействия передают на бетонный образец 10 до его разрушения, либо до достижения бетоном заданного количества циклов приложения нагрузю.
При испытании бетонных образцов-призм на пульсационные воздействия с помош;ью предлагаемого устройства разрушение бетона происходит в средней зоне образцов, что удовлетворяет требованиям проведения испытаний.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. ГОСТ 24545-81. БЕТОНЫ. Методы испьгганий на вьшосливость. Издательство стандартов 1981. Введен в действие с 01.01.1982 г.